116 SOPRA ALCUNE MARNE ARGILLIFERE 



mentre si sa che F argilla si contrae — Come pure se vi 

 si rinvenissero pezzetti di carbonato di calce o di gesso, 

 questi mentre diminuirebbero di volume per 1' azione del- 

 l' elevata temperatura, i mattoni e le tegole non risultereb- 

 bero di buona qualità, perchè esposti all' aria assorbendo 

 r umidità e 1' anidride carbonica aumenterebbero di volu- 

 me causando la rottura dei suddetti materiali che sono 

 usitatissimi per le costruzioni. — L' analisi qualitativa delle 

 marne non diede indizio della presenza di solfuri, e que- 

 sto fatto dinota dipr»iii la lenona qualità del materiale, per- 

 chè le marne piritose sono poco adoperate per la fabbri- 

 cazione dei mattoni e tegole. 



Estratta la marna che nei Rufoli e quasi a fior di 

 terra, la polverizzano, poscia la stacciano per eliminarne i 

 detriti di rocce estranee ; in seguito la stemperano nella 

 acqua la raccolgono colle mani e ne fanno tanti piccoli 

 cumuli, i quali vengono esposti all'azione del sole — Quan- 

 do la marna ha perduta per la massima parte 1' acqua, 

 ma si conserva ancora pastosa, la spalmano sulle forme 

 di legno che sono quadrate o romboedriche a secondo gli 

 usi a che deve servire il materiale —Foggiati i pezzi, li 

 espongono al sole per alcuni giorni, finché non siano per- 

 fettamente essiccati, poscia li accatastano in un forno così 

 detto a calce, e li lasciano per circa 24 ore all' azione del 

 calore prodotto dalla combustione delle legna, li lasciano 

 poi raffredare per sei o sette giorni e dopo ciò si mettono 

 in commercio i mattoni o tegole cotti. 



MSai'Bea gialla. 



La dicono gialla perchè il ferro che in essa si rinviene 

 è quasi tutto ossidato al massimo. 



Trattata con acido cloridrico diluito se ne scioglie una 

 quantità corrispondente al 32, 25 7o- 



